PAR cn. ICN. GIDIJO. at)t 



d'oi Ton tire, pour le prismc rectangulaire 

 (.G) 7J = 3.(^K2^), 



et pour le cilindre 



(•7) ^=8 



_« (^i')i^^) 



n{2r) 



Ces valeurs n'ont point enlr'elles le meme rapport que celles de A 

 qui conviennent aux memes corps; Tcxperience scule peut montrer 

 laquellc des deus hypotheses est la plus conforrne aux fails. 



Si Ton voulait avoir egard encore a rinflexion que le solidc preiid 

 a I'instant dc la rupture, on trouvcrait, en supposant que le proCl du 

 solide a cet instant soit encore rcpresente par I'equation (4) de la sec- 

 tion deuxieme, que les valeurs de R que je viens de rapporter, doi- 



vent etre mullipliees par le facteur I i-*"-- , )? cn designant par /' 



la fleche de courbure a I'instant de la rupture; ainsi les formules (i6) 

 et (17) deviennent 



(■») «='-^4?^04{^) 



(-) ''-•^f^O-!^-) 



13. Les Tableaux IX, X et XI contiennent tous les details des expe- 

 riences que j'ai faites sur la resistance a la ruplui'e des fers forges: 

 dies sont au nombre de trente en tout: c'est-a-dire de sept pour les 

 fers de Savoie, de six pour les fers de Riviere, et de dix-sept pour 

 les fers d'Aoste. Celles que j'ai failes sur les fers de Cogne ne sont ni 

 assez nombreuses, ni assez d'accord enlr'elles, pour que je puisse en 

 comparer ici les resultals avec ceux que je public. 



Ces Irois tableaux sont divises en douze colonnes: les cinq premieres 

 contiennent les memes choses que. les colonnes correspondantes des 

 Seme II. Tom. III. bb 



